191 



. Ueberführung glühender Stoffe von einer Electrode zur andern, oder 

 schwachen Verbrennungen am Grunde der Platten. 



Man kann daher diese Erscheinungen nur zurückführen auf die 

 Polarisation der Polplatten., (Comjit. rend. Tom. ÄLV. 820.) V. W. 



Chemie- Deville und Carori, über das Silicium und 

 seine Verbindungen mit Metallen. — Das Silicium krystal- 

 lisirt aus seiner Auflösung in Aluminium. Aber auch Zink löst das 

 Silicium auf, welches sich dann gleichfalls krystallinisch abscheidet. 

 Mittels Zink ist die Darstellung von Silicium sehr leicht; man kann 

 beträchtliche Mengen in der schönsten Form mit unbedeutenden Ko- 

 sten erhalten. Man erhitzt einen irdenen Tiegel zum Rothglühen und 

 trägt dann ein Gemisch von 3 Th. Fluorsiliciumkaliura, 1 Th. Natrium 

 und 1 Th. gekörntem Zink ein. Die Einwirkung bei der Reduction 

 ist nur schwach , um ein Schmelzen zu bewirken muss man den Tie- 

 gel einige Zeit der Rothgluth aussetzen, doch darf hierbei das Zink 

 nicht verdampfen. Der Zinkregulus ist dann in seinen ganzen Mas- 

 sen namentlich in den oberen Theilen von langen Nadeln von Silicium 

 durchdrungen. Diese Nadeln sind Aggregate von Octaedern, die in 

 der Richtung einer octaedrischen Axe an einander gereiht und mit 

 einander verwachsen sind. Um sie zu isoliren braucht man nur das 

 Zink mittelst Salzsäure zu lösen und die rückständigen Siliciumnadeln 

 mit Salpetersäure auszukochen.- Beim Erstarren hält das Zink nur 

 geringe Mengen von Silicium zurück; nur beim Auflösen des Zinks 

 verliert man etwas Silicium als Siliciumwasserstoff. — Das reine Si- 

 licium lässt sich schmelzen und in Formen giessen. Mit dem Eisen 

 gibt das Silicium mehrere Arten dem Gusseisen oder Stahl entspre- 

 chender und in den Eigenschaften vergleichbarer Massen , in denen 

 sich das Silicium verhält wie der Kohlenstoff in den ebengenannten 

 Substanzen. — Eine sehr harte Legirung von weisser, dem Wismuth 

 ähnlicher Farbe, die 12 pCt. Silicium enthält, bereitet man durch Zu- 

 sammenschmelzen von 3 Th. Fluorsiliciumkalium , 1 Th. Natrium und 

 1 Th. Kupferdrehspänen. Diese Legirung ist leichter schmelzbar als 

 Silber. — Eine Kupferlegirung, die 4,8 pCt. Silicium enthält, besitzt 

 eine schöne helle Bronzefarbe ; sie ist weniger hart als Eisen und ver- 

 hält sich beim Feilen, Sägen und Drehen gerade wie dieses Metall. 

 l»ie Dehnbarkeit ist sehr gross und die Festigkeit der daraus gezo- 

 genen Drähte kommt denen der Eisendrähte mindestens gleich. Diese 

 Legirung schmilzt eben so leicht wie Bronze. — Die Härte der Ku- 

 pferlegirungen steigt mit dem Silicium gehalt , doch wird in demsel- 

 ben Maasse die Dehnbarkeit geringer. Das Silicinm ist stets durch 

 die ganze Masse hindurch gleichförmig vertheilt , so dass durch Sei- 

 gerung Nichts abgegeben wird. Dies ist mit der Zähigkeit, Härte 

 und Dehnbarkeit eine sehr schätzbare Eigenschaft dieser Legirungen, 

 welche man als Kupferstahl bezeichnen kann, da die Eigenschaften 

 des Kupfers durch das Silicium ebenso abgeändert sind, wie die des 

 Eisens durch den Kohlenstoff und das Silicium in dem Stahl. Mit 



